9 



Kieselerdegehalt des betreffenden Möllers = 23,32 o^ 



Kieselerdegehalt d. hierbei gefallenen Laufschlacke = 50,08 % 

 Kieselerdegehalt der hierbei gefall. Schöpfschlacke = 48,78 % 

 Nr. 47. Stabeisen von Königshütte, nach Bruns: 

 Kohle . . . = 1,27 pCt. 

 Schwefel . . = 0,17 - 

 Silicium . . . = 0,12 - 

 Nr. 48. Stabeisen von Königshütte, welches 

 sich unter der Walze abgeblättert hatte, nach Kuhlemann: 

 Kohle . . . = 0,518 pCt. 

 Silicium . . = 0,593 - 

 Schwefel . . ^ 0,037 - 

 Nr, 49. ßoheisen aus Peiner Erzen. 

 Die sub Nr. 21, 22, 23 und 24 analysirten Eisenerze 

 von Adenstedt bei Peine wurden auf der Altenauer Eisen- 

 hütte versuchsweise verschmolzen und gaben ein halbirtes 

 Eisen von nachstehender Zusammensetzung : 

 Kohle . . . = 4,20 pCt. 

 Mangan . . = 5,04 

 Silicium . . = 0,99 - 

 Phosphor . = 2,64 

 Schwefel . . = Spur 

 analysirt von Streng. 



Nr. 50. Roheisen von Rothehütte. 

 Das auf Rothehütte mit Elbingeröder Eisensteinen ver- 

 blasene Eisen ist stets ein gutes graues Roheisen. Da es 

 durch verschiedene Umstände wünschenswerth erschien, ein 

 weisses Roheisen aus denselben Erzen zu erhalten, so ver- 

 suchte man es, ein solches durch Zuschlag eines 59,7 pCt. 

 Mangan haltenden Schwarzeisensteines darzustellen, was 

 jedoch zu einem ungünstigen Resultate führte, da das er- 

 haltene Eisen stets grau blieb, obgleich es Mangan aufge- 

 nommen hatte, wie sich aus nachstehenden, von Streng 

 ausgeführten Analysen ergiebt: 



a) Graues Roheisen ohne Zusatz von Schwarzmanganerz enthält 0,23 

 pCt. Mangan. 



b) Graues Roheisen mit Zusatz von 5 pCt. Schwarzmanganerz ent- 

 hält 1,05 pCt. Mangan. 



c) Graues Roheisen mit Zusatz von 673 pCt. Schwarzmanganerz 

 enthält 1,24 pCt. Mangan. 



Nr. 51 — 61. Blei vom Pattinson'schen Prozesse zu 



Altenauer Hütte. Dasselbe gehört zu den besten Bleisor- 



